— 115 — 



Dai quali si deducono le seguenti considerazioni d' indole 

 generale : 



Si rileva dapprima che il solfato ed il cromato di potassio 

 danno origine a cristalli di miscela in tutte le proporzioni e che, 

 a mano a mano che la percentuale in molecole di cromato au- 

 menta, diminuisce il valore degli angoli parametrici, i quali oscil- 

 lano dentro limiti segnati dai valori degli angoli parametrici dei 

 sali componenti i cristalli di miscela. A questa diminuzione fa 

 seguito quella delle costanti cristallografiche e si può quindi dire 

 che: i valori delle costanti cristallografiche dei cristalli di miscela, 

 sono compresi tra i valori corrispondenti dei sali componenti. 



La forma cristallina dei cristalli di miscela e più vicina a quella 

 del sale componente che in maggior quantità entra nella compo- 

 sizione centesimale, ed invero finché la quantità di K 2 Cr 4 in 

 molecole si mantiene inferiore al 20 °/ > ha forma cristallina è an- 

 cora quella del solfato potassico, se togli un cristallo della miscela 

 N. 1, che presenta in più la forma (130), la quale pur non essendo 

 stata osservata nel solfato è per esso una forma possibile, mentre 

 quando il K 2 Cr 4 entra nella composizione nel 20 °/ ia forma cri- 

 stallina è intermedia in generale tra quella del solfato e quella del 

 cromato potassico, poiché essa risulta dalla combinazione delle forme 

 comuni a questi due sali, mancandovi, meno in un sol cristallo, 

 la piramide (211) esclusiva del solfato potassico ed il doma (201 ) 

 esclusivo del cromato. Da qui in poi sembra che, la forma cristallina 

 debba essere quella del cromato potassico, e dà forza a quest' ipotesi 

 il fatto che, nei cristalli della miscela N. 4, si presentano già i 

 caratteri ottici del cromato potassico e cioè; la doppia refrazione 

 negativa definita dall'essere la differenza tra gl'indici di rifra- 

 zione massimo e medio minore della differenza tra l'indice medio 

 ed il minimo, dalla inversione dell' angolo degli assi ottici acuto 

 con 1' ottuso, dalla inversione nel segno della bisettrice acuta che 

 da positiva diviene negativa, dalla dispersione cromatica che av- 

 viene come nel cromato. 



Ciò differisce con i risultati dati da Mallard, il quale dice 

 che, solo allorché la proporzione di cromato arriva al 44 °/ circa 

 del miscuglio, il sale è ancora geometricamente di solfato di po- 

 tassio ; che i cristalli sono in maggioranza la combinazione delle 

 forme m=(110), e' = (011), </'=:( 010), con quest'ultime a facce 

 molto sviluppate, che qualche centesimo ancora di cromato basta 

 acciocché la forma cambii, sparisca la g' = (010) e predominino le 

 facce di e' = (011), nel medesimo tempo che i cristalli divengono 



